994 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 



Mikroskopischer Charakter dem des gemeinen Eschenholzes 

 im Wesentlichen gleich, doch durch die weit engeren, nm- 0,16 — 0,18 mm 

 weiten Früldiolzgefässe ausgezeichnet ^j. 



Verwendung im Allgemeinen wie beim Holze der gemeinen Esche, 

 insbesondere auch zu Radspeichen und in der Stockindustrie. 



91) Das Holz des Gemeinen Flieders. 



Der Gemeine Flieder, Si/ringa vulgaris L., bewohnt das südöstliche 

 Ungarn, den nördlichen Theil der Balkanhalbinsel und den Orient. 



Holz mit gelbUch- oder röthlich-weissem Splint und hell violett- 

 braunem, etwas gewässertem, an der Splintgrenze dunklerem Kern, im 

 Querschnitt mit unkenntlichen Gefässen und Markstrahlen, doch mit meist 

 deutlich und scharf begrenzten Jahresringen, erst unter der Lupe »ring- 

 porig« erscheinend, d. h. im Frühholze der Jahresringe feine Poren, im 

 übrigen Theile derselben zwischen den schmalen Markstrahlen zarte, 

 helle Pünktchen zeigend. Im Längsschnitt glanzlos, mit oft nur schmalen, 

 aber scharf gezogenen dunklen Linien als Grenzen der Jahresringe, auf 

 der Radialfläche auch mit feinen, im Splint erst unter der Lupe deut- 

 lichen Querstreifchen. — Sehr hart und schwer (spec. Lufttrockengewicht 

 0,93 — 0,94), schwerspaltig, von sehr dichtem und feinem Gefüge und 

 guter Politurfähigkeit. 



Mikroskopischer Charakter. Frühholzgefässe der Jahresringe 

 0,05 — 0,07 mm weit, eine ein- bis mehrfache Reihe von »Ringporen« 

 bildend, die übrigen Gefässe ziemlich gleichmässig zerstreut, meist ein- 

 zeln, 0,025—0,04 mm, im äusseren Spätholze auch nur 0,012 mm weit, 

 alle mit einfach durchbrochenen Gliedern, unvollkommenen Schrauben- 

 leistchen und runden, schräg- oder querspaltporigen Hoftüpfeln, deren 

 gegen Markstrahlen gerichtete sich von den übrigen, bis 5 \i breiten, 

 nur durch geringere Grösse unterscheiden. Markstrahlen meist zwei (bis 

 drei) Zellen breit und 0,08 — 0,38 mm (bis 20 Zellen) hoch, einzelne kleine 



So war sie hei einem etwa 80jährigen Stamme erst innerhalb des 50. Splintringes 

 (von aussen her gerechnet), nur ein Viertel des Halbmessers einnehmend, zu bemerken, 

 in ihrer normalen Entwicklung freilich durch Markfäulniss anscheinend beeinträchtigt. 

 1) Ob sonstige an den untersuchten Proben beobachtete Structurverhältnisse, 

 so die Neigung der Gruppen enger Gefässe zur Ordnung in Quorreihen, das Länger- 

 bleiben der Strangparenchymzellen und die etwas grössere Weite der Markstrahl- 

 zellen, zur Unterscheidung des Holzes der Blumenesche von dem der Gemeinen heran- 

 gezogen werden können, bleibe hier dahingestellt. 



